( >o3 ) 



des erreurs d'analyse. Les dosages suivants montrent seulement que, si la 

 blende phosphorescente contient un sous-sulfure de zinc, ce n'est qu'en 

 très petite quantité ; j'ai trouvé, en effet : 



Wurtzite 



non très 



phosphorescenle. phosphorescente. Tliéorie. 



S 32,89 32,83 32,96 



Zn 67,11 67,19 67,03 



» L'hypothèse précédente ne pouvant être contrôlée par l'analyse, il ne 

 me restait plus, pour établir son degré de probabilité, qu'à distiller la 

 blende dans différents gaz et discuter les résultats obtenus. 



» Dans ce but, j'ai sublimé d'abord la wurtzite artificielle non phospho- 

 rescente dans une atmosphère neutre, c'est-à-dire dans l'azote pur et 

 sec. L'appareil était purgé d'air jusqu'à ce que le gaz dégagé n'eût plus 

 d'action sur le ferrocyanure ferroso-potassique, ce qui exigeait dix heures 

 de courant; puis, l'appareil étant scellé d'un seul côté, on chauffait au 

 rouge orangé pendant huit ou dix heures pour sublimer le sulfure de zinc. 

 Dans ces conditions, un papier de tournesol placé vers l'extrémité du tube 

 n'indique pas trace d'acide sulfureux, mais une mince bande de papier au 

 carbonate de plomb sec montre qu'il se forme toujours des traces d'hydro- 

 gène sulfuré, mênïe lorsque l'azote employé a traversé une colonne d'oxyde 

 de cuivre chauffée au rouge. 



a Je crois que cette petite quantité d'acide sulfhydrique provient de gaz 

 occlus dans cette blende ; car celle-ci, chauffée dans le vide vers 400°, brunit 

 de la même manière du carbonate de plomb sec placé à quelque distance. 



» Quoi qu'il en soit, la wurtzite sublimée dans l'azote a toujours pré- 

 senté une phosphorescence blanche très faible, durant vingt à trente se- 

 condes environ, mais qui n'existe que dans les cristaux formés vers les 

 parties centrales du tube; tous ceux qui adhèrent fortement à la paroi et 

 qui se sont, par conséquent, formés dans les régions les plus chaudes ne 

 sont pas phosphorescents. 



» Le résultat est le même lorsqu'on élève la température jusqu'au blanc 

 éblouissant; mais si, dans les mêmes conditions, on fait intervenir une 

 cause désulfurante, en ajoutant à la blende j pour 100 d'oxyde de zinc ou 

 encore i à 2 pour loo de charbon de sucre, certaines zones de la wurtzite 

 obtenue possèdent la vive phosphorescence qu'on produit si aisément dans 

 l'hydrogène. 



